## VARIASI STRUKTUR ANATOMI DAN KUALITAS SERAT KAYU DENGEN (Dillenia serrata) DALAM SEBATANG POHON
Variations Of The Anatomic Structure And Fiber Quality Of Dengen Wood (Dillenia serrata) In A Tree
Muthmainnah 1* , Asniati 1 , Erniwati 1 , Ariyanti 1 dan Abdul Hapid 1
1 Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Tadulako Jl. Soekarno Hatta km 9, Palu Sulawesi Tengah *Email : muthmainnahamir4@gmail.com
Abstract
Dengen (Dillenia serrata) is a type of tree from the Dilleniaceae tribe which is widely distributed in Asia, including Indonesia. This tree is found in many areas of Indonesia, including Sulawesi. This tree grows in areas with an altitude of 80–140 meters above sea level (asl) and is a perennial plant  with  a  hardwood  trunk  texture The  specific  objective  this  research  is  to  study  the characteristic macroskopic and microscopic direction radial and vertical, including variations in fiber  quality  classes. This  research  was  conducted  at  the  Laboratory  of  Biology  and  Wood Preservation,  Mulawarman  University  and  the  Faculty  of  Forestry,  Tadulako  University.  The stages of this research include: a). Sampling, b). Observation of macroscopic characteristics, c). Observation of microscopic anatomical features, d). Preparation of maceration preparations and measurement  of  fiber  dimensions.  The  macroscopic  characteristics  of  dengen  wood  show:  the core is dark brown-pale brown, the sapwood is not observed. The radius looks very conspicuous in the form of a dotted band image in the radial plane. Medium to rough texture, straight grain direction. The impression of touch is a bit rough with a slightly shiny color and is classified as a rather  hard  wood.  Microscopic  characteristics  of  dengen  wood  have  vessels  that  are  almost entirely solitary, diffuse axial parenchyma. Dengen wood has two types of rays lying and upright, multiseriate rays consisting of 3-6 cells. Its microscopic characteristics are vessel grouping and frequency, axial parenchyma type and the composition of the rays does not vary in the vertical and radial directions; while the vessel length, diameter, height and width of the rays and length and thickness of the fiber wall varied in the vertical and radial directions. The dengen Wood fiber belongs to Quality Class II.
Keywords; Anatomy, fiber quality, radial, Vertical, Macroscopic and microskopic

## Abstrak
Dengen  (Dillenia  serrata)  merupakan  salah  satu  jenis  pohon  dari  suku  Dilleniaceae  yang tersebar  luas  di  kawasan  Asia  termasuk  Indonesia.  Pohon  ini  banyak  di  temukan  di  kawasan Indonesia termasuk Sulawesi.  Pohon ini tumbuh pada daerah dengan ketinggian 80–140 meter di atas permukaan laut (dpl) dan termasuk tanaman menahun dengan tekstur pohon berbatang kayu keras.  Masyarakat lokal memanfaatkan kayunya sebagai bahan bangunan dan kerajinan. Penentuan jenis kayu merupakan hal utama dalam pengolahan kayu. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji ciri makroskopis dan mikroskopis arah radial (teras, peralihan, gubal) dan vertikal (Pangkal, tengah dan ujung) termasuk variasi kelas mutu seratnya. Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Laboratorium  Biologi  dan  Pengawetan  Kayu  Universitas Mulawarman dan Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako.  Tahapan-tahapan penelitian ini, meliputi:  a).  Pengambilan  sampel,  b).  Pengamatan  ciri  makroskopis,  c).  Pengamatan  ciri anatomi  mikroskopis,  d).  Pembuatan  sediaan  maserasi  dan  pengukuran  dimensi  serat.  Ciri makroskopis kayu dengen memperlihatkan: bagian teras berwarna coklat tua-coklat pucat, gubal tidak  termati.  Jati-jari  tampak  sangat  mencolok  berupa  gambar  pita  putus-putus  pada  bidang
Vol. 12 (1): 1 – 11
radial.  Tekstur sedang sampai kasar, arah serat lurus.  Kesan raba agak kesat dengan warna agak mengkilap dan tergolong kayu agak keras. Ciri mikroskopis kayu dengen memiliki pembuluh yang hampir seluruhnya soliter, parenkim aksial baur. Kayu dengen memiliki jari-jari dua tipe baring  dan  tegak,  jari-jari  multiseriate  terdiri  dari  3-6  sel.  Ciri  mikroskopisnya  yaitu pengelompokan pori, frekuensi pori, tipe parenkim aksial dan komposisi jari-jari tidak bervariasi pada arah vertical dan radial; sedangkan panjang pori, diameter pori, tinggi dan lebar jari-jari serta panjang dan tebal dinding serat bervariasi pada arah vertical dan radial. Serat kayu dengen arah vertikal (pangkal, tengah dan ujung) dan radial (teras, perlaihan, gubal) tergolong dalam Kelas Mutu II.
Kata kunci; Anatomi, kualitas serat, radial, vertical, mikroskopis, makroskopis

## PENDAHULUAN
Dengen ( Dillenia serrata ) merupakan salah  satu  jenis  pohon  dari  suku Dilleniaceae yang tersebar luas di kawasan Asia termasuk Indonesia. Pohon ini banyak di temukan di kawasan Indonesia termasuk Sulawesi  dan  dikenal  dengan  nama  yang berbeda  seperti  Dongi  atau  Dengilo (Manado), Dengen (Sulawesi), dan Menampa  (Tembuku).  Pohon  ini  tumbuh pada  daerah  dengan  ketinggian  80–140 meter  di  atas  permukaan  laut  (dpl)  dan termasuk tanaman menahun dengan tekstur pohon  berbatang  kayu  keras.  Masyarakat lokal  memanfaatkan  kayunya  sebagai bahan  bangunan  dan  kerajinan.Informasi mengenai  struktur anatomi  sangat  penting terutama  saat  menentukan  jenis  kayu. Penentuan jenis kayu merupakan hal utama dalam pengolahan kayu. Kesalahan dalam penentuan  jenis  kayu  akan  menyebakan kesalahan  dalam  menentukan  sifat  dan pengolahan kayunya (Pandit dan Ramdan, 2002).  Hubungan antara sifat, penggunaan dan  pengolahan  kayu  dengan  struktur anatomi kayu sangat erat , dimana sifat kayu bergantung  pada  struktur  anatomi  dan melekat  dalam  struktur  sel-sel  penyusun kayu  (Wahyudi,  2013) . Identifikasi  kayu meliputi: nama ilmiah, ciri umum, dan ciri anatomi (mikroskopis).  Kualitas serat juga
perlu ditentukan untuk menentukan kesesuainnya, terutama untuk produk pulp dan kertas.
Sifat  kayu  sangat beragam baik antar jenis¸ antar pohon sejenis mau pun dalam satu  batang  pohon  (Bowyer et  al ,  2003). Keragaman sifat kayu antar jenis dan antar pohon  sejenis  lebih  mudah  diprediksi dibandingkan  keragaman  dalam  satu batang pohon. Itulah sebabnya keragaman sifat  kayu  dalam  satu  batang  pohon  perlu dikaji dengan seksama. Informasi mengenai  Karakteristik  kayu Dengen dalam  variasi  sebatang  pohon  belum sepenuhnya  diketahui,  sehingga  tingkat pemanfaatan  dan nilai  gunanya  belum berkembang
METODE PENELITIAN

## Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan
April sampai Nopember 2022 di Laboratorium  Teknologi  dan  Pengewetan Kayu  Universitas  Mulawarman  dan Labaroratium Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako.

## Alat dan Bahan
Peralatan  yang  digunakan  terdiri  dari circular  saw,  oven,  timbangan  elektrik, kaliper,  desikator,  lup,  sliding  microtome, cutter,  gelas  obyek,  gelas  penutup,  gelas piala,  waterbath,  lup  merk  Micro  Capture
pro, tabung film, pipet, mikroskop, cawan petri, tabung reaksi, dan kamera foto.
Bahan  utama  yang  digunakan  adalah kayu Dengen ( Dillenia serrata ), berumur ± 20 tahun yang berdiameter ± 62 cm berasal dari  desa  Meli,  Luwu  Utara,  Sulawesi Selatan. Bahan lainnya adalah Asam nitrat (HNO 3 )  50%,  Potassium  klorat  (KClO 3 ), akuades, safranin, alkohol 10%, 30%, 50%, 70%, gliserin, dan kertas saring.

## Persiapan Sampel
Sampel pada penelitian ini mencakup sampel  batang  dari  variasi  vertikal (pangkal,  tengah,  ujun)  dan  variasi  radial (gubal,  peralihan  dan  teras)  (Gambar 1).Permukaan disk diampelas halus hingga batas  teras  dan  gubalnya  jelas,  kemudian dikonversi menjadi sampel uji berukuran 2 cm × 2 cm × 6 cm yang mewakili bagian gubal, peralihan dan teras. Masing-masing sampel kemudian dipotong jadi dua (2 cm ×  2  cm  ×  3  cm):  bagian  atas  untuk pengamatan  struktur  anatomi  secara mikroskopis (sediaan mikrotom), sedangkan bagian bawah untuk pengukuran dimensi serat dan sel pembuluh (sediaan maserasi).
Gambar 1. Bagan pembagian contoh uji

## Pengamatan ciri makroskopis
Pengamatan  ciri  makroskopis  kayu meliputi  warna,  tekstur,  kesan  raba,
corak,  kilap,  dan  arah  serat  (Mandang dan  Pandit  2002)  diamati  secara langsung  pada  kayu  termasuk  pada  sisa lempengan menggunakan kaca pembesar. Pengamatan struktur anatomi mikroskopis Pengamatan struktur anatomi secara mikroskopis  sebagaimana  IAWA  List ( 2008) diamati melalui sediaan mikrotom. Pembuatan sediaan mikrotom dimulai  dengan  menyiapkan  contoh  uji berukuran  2  cm  x  2  cm  x  2  cm  untuk bidang  lintang,  radial,  dan  tangensial. Contoh  uji  selanjutnya  dilunakkan dengan  cara  direbus  dalam waterbath 800°C  selama  3-5  hari,  kemudian direndam dalam larutan gliserol dengan perbandingan  alkohol  dan  gliserin  1:1. Setelah  lunak,  contoh  uji  disayat menggunakan slicer  microtome dengan target  ketebalan  sayatan  15-25  µm. Sayatan terpilih kemudian dicuci dengan akuades  untuk  menghilangkan  kotoran dan  sisa  gliserol,  selanjutnya  diwarnai yakni  dengan  direndam  dalam  safranin 2% selama 2-6 jam. Setelah itu, sayatan dicuci kembali, lalu didehidrasi bertingkat  menggunakan  ethanol  10%, 30%, 50%, 70% masing-masing selama 5 menit. Sayatan selanjutnya diletakkan di  atas  gelas  obyek  dan  ditutup  dengan cover  glass.  Sayatan  siap  untuk  diamati dibawah mikroskop dan di dokumentasikan. Pembuatan  sediaan  maserasi  dan pengukuran dimensi serat
Sediaan  maserasi  dibuat  mengikuti metode Schluze yang  dimodifikasi. Sampel dipotong seukuran batang korek
api  dan  dimasukkan  ke  dalam  tabung reaksi  kemudian  ditambahkan  HNO 3
50% dan KClO 3 hingga sampel terendam.  Selanjutnya  tabung  reaksi dipanaskan  dalam  waterbath  80°C selama 10-15 menit hingga kayu menjadi lunak.  Kemudian  sampel  disaring,  lalu dicuci  hingga  bebas  asam.  Serat-serat yang  telah  bebas  asam  kemudian diwarnai dengan safranin 2%, didiamkan selama 3-6 jam, dan dicuci hingga bebas safranin.  Selanjutnya  serat  didehidrasi bertingkat  dengan  ethanol  10%,  30%, dan  50%  masing-masing  5  menit; kemudian diletakkan di atas gelas obyek dan ditutup dengan cover glass dan siap untuk diamati, diukur dimensinya, serta didokumentasikan.
Dimensi serat yang diukur meliputi panjang  dan  diameter  serat  serta diameter  lumen  serat.  Tebal  serat ditetapkan  sebagai  setengah  dari  selisih diameter serat terhadap diameter lumen. Jumlah  serat  yang  diukur  sebanyak  20 sel individu. Hasil pengukuran kemudian digunakan untuk mengukur nilai turunan dimensi  serat  yang  terdiri  dari Runkle ratio (RR), Felting  power (FP),
Mulhstep  ratio (MR), Flexibility  ratio (FR)  dan Coefficient  of  rigidity (CR).
Hasil  perhitungan  kemudian  ditabulasi dan  diberi  score  sebagaimana  Rachman dan  Siagian  (1976)  untuk  menentukan kelas mutu serat.
Pengukuran  nilai  turunan  serat menggunakan rumus sebagai berikut:
1. Runkel ratio = 2 𝑤 𝑙
2. Felting power = 𝐿 𝑑
3. Flexibility ratio = 𝑙 𝑑
4. Coefficient of rigidity = 𝑤 𝑑 5. Mulhstep ratio = [(d 2 – l 2 )/d 2 )] x 100 Keterangan:
L = Panjang serat d = Diameter serat l = Diameter lumen w = Tebal dinding

## Analisis data
Data  kuantitatif  dihitung  nilai  rata- rata  (20  ulangan)  dan  simpangan  baku menggunakan Microsoft  Excel dan disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Data  kualitatif  disajikan  dalam  bentuk foto dan dideskripsikan secara naratif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ciri Makroskopis dan Mikroskopis
Hasil  pengamatan  ciri  makroskopis kayu dengen secara umum memperlihatkan  lingkar  tumbuh  tidak jelas,  bagian  teras  berwarna  coklat  tua - coklat  pucat,  gubal  tidak  teramati.  Jari- jari  tampak  sangat  mencolok  berupa gambar  pita  putus-putus  pada  bidang radial.    Tekstur  agak  halus,  arah  serat lurus.    Kesan  raba  agak  kesat  dengan warna  agak  mengkilap  dan  tergolong kayu agak keras (Gambar 1).
Gambar  2.  Penampang  Lintang  Kayu Dengen
Tampilan penampang tangensial, radial  dan  lintang  kayu  dengen  disajikan
pada  Gambar  2.  Rekapitulasi  hasil pengamatan ciri mikroskopis arah vertikal dan radial disajikan pada Tabel 1 dan 2.
Berdasarkan Tabel 1,  pengelompokan pori  kayu  dengen  pada  arah  vertikal menunjukkan  hasil  yang  sama  yaitu ketiganya  tergolong  pori  soliter  (Gambar 1.c).  Panjang pori kayu dengen bervariasi dari  pangkal  ke  ujung.    Bagian  pangkal, Panjang  porinya  lebih  besar  dibanding bagian  tengah  dan  ujung.  Panjang  pori berkisar 397,68 µm – 463,42 µm, tergolong Panjang  pori  sedang  (350-800  µm). Diameter  pori  kayu  dengen  pada  variasi vertikal  berkisar  125,80  µm-159,07  µm. Pori  kayu  dengen  tergolong  pori  ukuran sedang.  Frekuensi  pori  berkisar  5-7 tergolong  sedang.  Tinggi  jari-jari  kayu dengen  pada  arah  vertical  bervariasi,  dari pangkal  ke  ujung.    Semakin  ke  ujung semakin besar tinggi jari-jarinya, kemudian menurun pada bagian tengah dan meningkat  Kembali  pada  bagian  ujung. Tinggi  jari-jari  berkisar  2433,58  µm  - 3627,85 µm tergolong jari-jari tinggi. Lebar jari-jari  mengalami  peningkatan  dari pangkal ke ujung. Panjang serat cenderung berkurang dari pangkal ke ujung. Panjang serat  pada  arah  vertikal  berkisar  3726,67 µm  -3955,33  µm  dan  tergolong  serat panjang. Tebal dinding serat terbesar pada bagian tengah.
Tabel 2 menunjukkan pengelompokan pori  kayu dengen pada  arah  radial menunjukkan  hasil  yang  sama  yaitu ketiganya  tergolong  pori  soliter.    Panjang pori  kayu  dengen  cenderung  meningkat dari  teras  ke  gubal.  Panjang  pori  berkisar 331,13 µm – 458,9 µm, tergolong panjang pori  pendek  (<350  µm)  sampai  sedang
(350-800 µm).  Diameter pori kayu dengen meningkat  dari  pangkal  ke  ujung,  dengan kisaran  145,28  µm-220,35  µm.  Pori  kayu dengen  tergolong  pori  ukuran  sedang sampai  besar.  Diameter  pori  dapat memengaruhi tekstur dari kayu
(Darmawan, et.al .2011).  Kayu  dengen tergolong  kayu  dengan  tekstur  sedang (100-200  µm)  sampai  kasar  (>200  µm). Frekuensi pori berkisar 4-5 tergolong pori sangat jarang (jumlah pori/mm 2 <5) sampai pori  jarang  ((jumlah  pori/mm 2 5-20). Tinggi  jari-jari  kayu  dengen  arah  radial cenderung  meningkat  dari  teras  ke  gubal. Tinggi  jari-jari  berkisar  2127,61  µm  - 4103,04  µm  tergolong  jari-jari  tinggi. Lebar jari-jari mengalami peningkatan dari teras  ke  gubal.  Panjang  serat  cenderung berkurang dari teras ke gubal. Panjang serat pada  variasi  radial  berkisar  3756  µm- 3932,33  µm  dan  tergolong  serat  panjang. Hal ini sejalan dengan Bowyer et.al (2003) yang menyatakan panjang serat cenderung meningkat  dari  pangkal  ke  ketinggian tertentu dalam batang atau dari empulur ke riap  tumbuh  tertentu,  baru  kemudian berkurang  ke  arah  ujung  batang  atau  ke arah kulit (gubal).
Diameter  pori  fluktuatif,  pada  arah vertikal  meningkat  ke  bagian  tengah, kemudian  berkurang  ke  arah  ujung,  pada arah  radialnya  cenderung  bertambah  dari teras ke gubal. Pada arah vertikal tinggi jari- jari bersifat fluktuatif, mengalami penurunan dibagian tengah dan meningkat lagi  pada  bagian  ujung.    Pada  arah  radial tinggi jari-jari mengalami peningkatan dari teras  ke  gubal.  Variasi  lebar  jari-jari  arah vertical  dan  arah  radial  cenderung mengalami peningkatan.
Panjang serat cenderung menurun dari pangkal ke ujung batang, namun meningkat dari  teras  ke  arah  gubal.  Variasi  ini disebabkan  oleh  perkembangan  kambium dan  sifat  genetis  lainnya.    Erwin  (1997) dalam  Supartini  dan  Kholik  (2010), mengemukakan  bahwa  variasi  dimensi serat di sepanjang batang pohon disebakan oleh  sifat  kambium  yang  berubah-ubah menurut  umur  dan  letaknya  pada  bagian batang,  penggunaan  karbohidrat,  kegiatan metabolisme  dan  kecepatan  pembelahan sel dalam daerah cambium, lamanya serat yang baru hidup, kecepatan transpirasi serta kekuatan  tegangan  jaringan  sewaktu  sel berdifererensiasi
Pada arah vertikal, serat kayu di ujung batang  paling  pendek  (3726,67  μm), sedangkan  yang  di  pangkal  batang  paling panjang  (3955,33μm).  Pada  arah  radial, serat  kayu  penyusun  bagian  gubal  paling panjang  (3932μm),  sedangkan  serat  kayu teras paling pendek (3756 μm).
Berdasarkan  Komite  IAWA  (2008),  serat kayu dengen masuk kedalam kategori serat panjang (>1600 μm). Sama halnya (Adi et al .,  2015)  kayu Dillenia sp  memiliki Panjang serat 3119 μm) dan tergolong serat
panjang.    Distribusi  panjang  serat  yang dihasilkan  dalam  penelitian  ini  pada  arah vertical sudah sesuai Bowyer et al . (2003), namun  distribusi  radialnya  tidak  sesuai. Menurut Bowyer et al . (2003) panjang serat cenderung  meningkat  dari  pangkal  ke ketinggian tertentu dalam batang atau dari empulur  ke  riap  tumbuh  tertentu,  baru kemudian berkurang ke arah ujung batang atau ke arah kulit (gubal).
Hasil pengukuran menunjukkan tebal dinding  serat  cenderung  berkurang  dari pangkal  ke  ujung  batang;  dan  meningkat dari  teras  ke  arah  gubal.  Serat  penyusun bagian ujung batang paling tipis (8,15 μm), sedangkan yang bagian tengah paling tebal (3,87  μm).  Rata-rata  tebal  dinding  serat penyusun bagian pangkal adalah 8,55 μm. Variasi  radial  tebal  dinding  serat  adalah 7,99  μm  (teras),  8,58  μm  (peralihan)  dan
8,81μm  (gubal).    Sama  halnya  dengan
Panjang serat, pola distribusi vertical sudah sesuai  dengan  teori  Bowyer et  al .  (2003) namun  pola  radialnya  belum  sesuai. Meskipun  bervariasi,  dinding  serat  kayu dengen yang diteliti tergolong tipis, karena diameter lumennya dua kali lebih besar dari tebal dinding seratnya (IAWA 2008).

## Tabel  1.  Ciri  Mikroskopis  Kayu  dengen  pada  arah  vertical  (Microskopic
Characteristic of dengen wood in vertical direction) CIRI KAYU PANGKAL TENGAH UJUNG Pengelompokan pori Soliter Soliter Soliter Panjang pori (µm) 463,42 ± 92,31 397,68 ± 82,18 407,42 ± 89,67 Diameter pori (µm) 146,09 ± 28,36 159,07 ± 28,04 125,80 ± 17,57 Frekuensi pori per mm² 5 6 7 Tipe parenkim aksial Baur Baur Baur Komposisi jari-jari Baring dan Tegak Baring dan Tegak Baring dan Tegak Tinggi jari-jari (µm) 3627,85 ± 1825,15 2433,58 ± 926,27 2605,64 ± 972,82 Lebar jari jari (seri) 123,77 ± 29,54 142,03 ± 20,98 152,99 ± 30,28 Panjang serat (µm) 3955,33± 529,33 3872,67 ± 439,86 3726,67 ± 404,97 Tebal dinding serat (µm) 8,55±1,7 8,68±2,15 8,15±1,84 Sumber ( Resources ) : Data Primer Diolah Tahun 2022

## Tabel 2.  Ciri mikroskopis kayu  dengen arah radial (Microskopic Characteristic of dengen wood in radial direction)
CIRI KAYU TERAS PERALIHAN GUBAL Pengelompokan pori Soliter Soliter Soliter Panjang pori (µm) 331,13±92 432,58±59,88 458,90±70,63 Diameter pori (µm) 145,28±18,60 209,80 ± 31,74 220,35±25,57 Frekuensi pori per mm² 5 4 4 Tipe parenkim aksial Baur Baur Baur Komposisi jari-jari Baring dan Tegak Baring dan Tegak Baring dan Tegak Tinggi jari-jari (µm) 2127,61±1003,40 2980,20 ± 990,83 4103,04± 1965,33 Lebar jari jari (seri) 142,84 ±23,46 163,54 ±18,30 193,16± 46,11 Panjang serat (µm) 3756±429,05 3886,67±566,76 3932±377,85 Tebal dinding serat (µm) 7,99±1,88 8,58±1,82 8,81±1,99 Sumber ( Resources ) : Data Primer Diolah Tahun 2022
Gambar  3.    Penampang  Tangensial  (a),  Penampang  Radial  (b)  dan  Penampang Lintang (c) Kayu dengen (Perbesaran 100 µm) (Tangential Section (a), Radial Section (b) and Cross section (c) of dengen wood (Scale 100 µm))
Turunan Dimensi Serat dan Kelas Mutu serat Nilai  turunan  dimensi  serat  dan  kelas mutu  serat  hasil  perhitungan  dari  kayu dengen disajikan pada Tabel 3 dan 4.
a b c
Tabel  3.  Panjang  serat,  nilai  turunan  dimensi  serat  dan  kelas  mutu  kayu  dengen arah  vertical  (Fiber  Length,  Fiber  Dimension  Derivate  Value,  and  Wood

## Quality Class of Dengen Wood in vertical direction)
Parameter Pangkal Tengah Ujung Nilai Score Nilai Score Nilai Score Panjang serat (µm) 3955,3 100 3873 100 3727 100 RR 0,61 25 0,59 25 0,64 25 MR 61,51 25 60,54 50 62,67 50 FP 87,59 50 82,55 50 89,48 50 FR 0,62 50 0,63 25 0,61 25 CR 0,19 25 0,18 25 0,19 25 Total Score 275 275 275 Kelas Mutu II II II Sumber ( Resources ): Data Primer Diolah Tahun 2022
Tabel  4.  Panjang  serat,  nilai  turunan  dimensi  serat  dan  kelas  mutu  kayu  dengen arah  Radial  (Fiber  Length,  Fiber  Dimension  Derivate  Value,  and  Wood

## Quality Class of Dengen Wood in Radial direction)
Parameter Teras Peralihan Gubal Nilai Score Nilai Score Nilai Score Panjang serat (µm) 3756 100 3866 100 3932 100 RR 0,57 25 0,57 25 0,7 25 MR 59,58 25 55,14 50 65,51 100 FP 85,65 50 86,62 50 91,83 50 FR 0,64 50 0,67 25 0,59 25 CR 0,18 25 0,19 50 0,2 25 Total Score 325 300 325 Kelas Mutu II II II Sumber ( Resources ): Data Primer Diolah Tahun 2022
Tabel  3  menunjukkan  nilai  turunan dimensi  serat  kayu dengen bervariasi pada arah verikal dalam batang. Rata-rata Runkle ratio (RR) nya 0,61, felting power (FP) 86,54, Muhlsteph ratio (MR) 61,57, flexibility ratio (FR) 0,62 dan coefficient of  rigidity (CoR)  0,18.  Turunan  dimensi serat  kayu dengen juga  bervariasi  pada arah  radial  (Tabel  4.)  Rata-rata Runkle ratio (RR)  nya  0,61, felting  power (FP) 88,03, Muhlsteph  ratio (MR)  60,07, flexibility ratio (FR) 0,62 dan coefficient of rigidity (CoR) 0,19. Menurut (Syafii & Siregar,  2006)  semakin  rendah  nilai Runkle ratio, Muhlsteph ratio dan coefficient  of  rigidity ;  dan  sebaliknya semakin  tinggi  nilai felting  power dan flexibility ratio , maka semakin tinggi pula
mutu  pulp  yang  dihasilkan  karena  serat mudah dipipihkan, lentur dan tidak kaku, serta  memiliki  kontak  antar  serat  dan jalinan antar serat yang lebih baik. Hal ini mengakibatkan  pulp  yang  dihasilkan akan  memiliki  kekuatan  tarik  serta ketahanan  lipat  dan  ketahanan  sobek yang tinggi.
Panjang  serat  kayu dengen arah vertikal  mengalami  penurunan  dari pangkal  ke  ujung.  Sedangkan  pada  arah radial  mengalami  peningkatan  dari  teras ke gubal. Panjang serat akan berpengaruh terhadap  sifat-sifat  fisik  kertas  seperti kekuatan dan kekakuan. Serat kayu yang lebih panjang akan menghasilkan lembaran  kertas  yang  mempunyai  sifat kekuatan yang lebih baik karena memiliki
daerah  ikatan  antar  serat  (bonding  area) yang  lebih  luas  pada  saat  penggilingan dan  sifat  penyebaran  tekanan  (stress transfer)  yang  lebih  baik  (Supartini  dan Dewi, 2010).
Dari  segi  bilangan Runkle arah vertikal,  serat  dibagian  ujung  memiliki bilangan runkle yang paling besar, diikuti serat  bagian  pangkal  dan  tengah. Bilangan  Runkle  pada  arah  radial,  serat pada  bagian  gubal  memiliki  bilangan Runkle yang  paling  besar  diikuti  oleh serat bagian teras dan gubal.  Runkle ratio (RR)  mengindikasikan  kemudahan  serat untuk  dipipihkan.  Serat  dengan  Runkel ratio  yang  rendah  menunjukkan  bahwa serat tersebut memiliki dinding yang tipis tetapi  diameter  lumen  lebar.  Pulp  yang dihasilkan dari jenis serat demikian lebih mudah  digiling  (dan  memiliki  daerah ikatan  antar  serat  yang  lebih  luas sehingga  diduga  akan  menghasilkan lembaran  pulp  dengan  kekuatan  jebol, tarik, dan lipat yang tinggi (Supartini dan Dewi, 2010).
Daya  tenun  (FP)  kayu  dengen  pada arah  vertikal  menunjukkan  hasil  yang bervariasi.    Nilai  FP  pada  bagian  ujung yang terbesar, diikuti bagian pangkal dan tengah.  Sedangkan pada arah radial, nilai FP  menglamai  peningkatan  dari  teras  ke gubal. Felting  power (FP)  menentukan daya  tenun  serat.  Semakin  tinggi  FP, maka  kertas  yang  dihasilkan  akan memiliki kekuatan sobek yang tinggi.
Nilai Flexibility ratio  (FR)  kayu dengen  arah  vertikal  menunjukkan  serat bagian  tengah  memiliki  nilai  tertinggi, dikuti bagian pangkal dan ujung. Nilai FR arah radial tertinggi pada serat peralihan,
diikuti  serat  bagian  teras  dan  gubal. Flexibility ratio merupakan ukuran untuk mengevaluasi  sifat  kekuatan  kertas  dan dihitung  dari  diameter  serat  dan  lumen. Nilai  ini  digunakan  untuk  menentukan derajat ikatan serat pada lembaran kertas (Rizqiani et  al .,  2021).  Nilai  FR  yang tinggi menunjukkan bahwa serat tersebut mempunyai tebal dinding yang tipis dan mudah berubah bentuk, dimana menghasilkan lembaran pulp yang berkekuatan baik. Nilai Coefficient of rigidity berbanding  terbalik  dengan  nilai Felting
Power dan Flexibility  ratio. Nilai CR yang  rendah  berarti  semakin  baik.  Serat bagian  tengah  memiliki  nilai  CR  yang terendah  dan  CR  terendah  terdapat  pada serat  bagian  teras  pada  arah  radial. Muhlsteph  ratio  adalah  perbandingan antara  luas  penampang  dinding  serat dengan  luas  penampang  lintang  serat yang  berpengaruh  terhadap  kerapatan lembaran  pulp  (Supartini  dan  Dewi, 2010)  selanjutnya  (Purnawati et  al .,
2012)  menyatakan  bahwa  bilangan Muhlsteph yang rendah akan meningkatkan  kualitas  lembaran  kertas. Semakin rendah nilai bilangan Muhlsteph,  diameter  lumen  semakin beSar  sehingga  serat  semakin  mudah menggepeng  dan  memiliki  daya  lipat yang tinggi.
Berdasarkan  kriteria  penilaian  serat untuk  bahan  baku  pulp  dan  kertas sebagaimana  Rachman  dan  Siagian (1976),  maka  serat  kayu dengen arah vertikal dan radial tergolong dalam Kelas Mutu  II  dan  dapat  digunakan  sebagai bahan  baku  pembuatan  pulp  dan  kertas..
Kayu  dengan  serat  Kelas  Mutu  II memiliki  ciri-ciri:  agak  ringan  hingga sedang, dinding serat tipis hingga sedang dengan  lumen  yang  agak  besar,  serat mudah  menggepeng  dengan  ikatan  antar serat dan daya tenun yang baik. Lembaran kertas  yang  dihasilkan  akan  memiliki keteguhan  sobek,  pecah,  dan  tarik  yang tergolong sedang.

## KESIMPULAN
1. Ciri makroskopis kayu dengen
memperlihatkan: bagian teras
berwarna  coklat  tua-coklat  pucat, gubal  tidak  termati.  Jati-jari  tampak sangat  mencolok  berupa  gambar  pita putus-putus pada bidang radial. Tekstur  sedang  sampai  kasar,  arah serat  lurus.    Kesan  raba  agak  kesat dengan  warna  agak  mengkilap  dan tergolong kayu agak keras.
2. Ciri mikroskopis kayu dengen memiliki  pembuluh  yang  hampir seluruhnya  soliter,  parenkim  aksial baur.  Kayu dengen memiliki  jari-jari dua  tipe  baring  dan  tegak,  jari-jari multiseriate terdiri dari 3-6 sel.
3. Ciri mikroskopisnya yaitu pengelompokan  pori,  frekuensi  pori, tipe  parenkim  aksial  dan  komposisi jari-jari  tidak  bervariasi  pada  arah vertical dan radial; sedangkan panjang pori,  diameter  pori,  tinggi  dan  lebar jari-jari  serta  panjang  dan  tebal dinding  serat  bervariasi  pada  arah vertical dan radial.
4. Serat  kayu dengen arah  vertikal (pangkal, tengah dan ujung) dan radial (teras, pralihan, gubal)

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan Fakultas Kehutanan dan Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Tadulako,  atas  bantuan  berupa  dana penelitian.    Ucapan  terima  kasih  juga kami  sampaikan  kepada  Staf  Laboran  di Laboratorium  Teknologi Pengawetan Kayu, Universitas Mulawarman.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi,  D.  S.,  Wahyuni,  I.,  Risanto,  L.,
Rulliaty, S., Hermiati, E., Dwianto, W., Watanabe, T., Engineering, F.,
& Processing, F. P. (2015). Central Kalimantan  ’  S  Fast  Growing Species : Suitability . 2 (1), 21–29.
Bowyer  JL,  R  Shmulsky  and  JG
Haygreen. (2003). Forest Products and Wood Science: An Introduction . Fourth Edition. Amer, Iowa, USA. Iowa State Press a Blackwell Publishing Company. Darmawan Wayan, Rahayu IS, Padlinurjaji  I  dan  Pandit  KN.
(2011). Pengerjaan  Kayu.    Ilmu- Ilmu  Peunjang  dan  Teknologi Proses . IPB Press. Bogor.
[IAWA] International  Anatomist  Wood Association .  (2008). Identifikas kayu: Ciri mikroskopik Kayu untuk
Identifikasi  Kayu  Daun  Lebar .
Sulistyobudi  A,  Mandang  YI, Damayanti R, Rulliaty S, Penerjemah. Bogor : Pusat Penelitian dan Pengembagan Hasil Hutan. Terjemahan dari IAWA List of Microscopik Features for Hardwood Identification. Kasmudjo,  (2010).    Teknologi  Hasil Hutan. Suatu Pengantar. Cakrawala Media. Yogyakarta. Pandit IKN, H Ramdan. (2002). Anatomi Kayu: Pengantar Sifat Kayu
sebagai  Bahan  Baku .  Bogor  (ID): Yayasan Penerbit Fakultas Kehutanan IPB. Purnawati, R., Wahyudi, I., & Priadi, T. (2012). Sifat Anatomi Kayu Flindersia  pimenteliana  F  .  Muell asal Teluk Wondama Papua Barat. Jurnal  Ilmu  Dan  Teknologi  Kayu Tropis , 10 (2) (2), 122–129. http://see.stanford.edu/materials/ai mlcs229/cs229-hmm.pdf
Rizqiani, K. D., Aprianis, Y., & Junaedi, A. (2021). Potensi Tiga Jenis Kayu Tanah  Gambut  Sumatera  sebagai Bahan  Baku  Pulp  dan  Kertas  (The Potential  of  Three  Peat  Land Woods  of  Sumatera  as  Pulp  and Paper  Raw  Material). Jurnal  Ilmu Dan Teknologi Kayu Tropis , 17 (2), 112–121. https://doi.org/10.51850/jitkt.v17i2 .192.
Rachman  AN.  Siagian  RM.  (1976).
Dimensi Serat Jenis Kayu Indonesia :  Laporan  No.  75.  Bogor
(ID)  :  Lembaga  Penelitian  Hasil
Huta
Supartini  dan  Dewi,  L.  M.  (2010).
Struktur anatomi dan kualitas serat kayu Parashorea malaanonan (Blanco)  Merr. Jurnal  Ilmu  Dan
Teknologi Kayu Tropis , 8 (2), 169– 176. http://ejournalmapeki.org/index.ph p/JITKT/article/view/220
Syafii, W., & Siregar, I. Z. (2006). Sifat
Kimia  dan  Dimensi  Serat  Kayu Mangium (Acacia
mangium
Willd.) dari Tiga Provenans. Chemical  Properties  and  Fiber Dimension  of  Acacia  mangium Willd.  from Three  Provenances. J. Tropical Wood Science & Technology , 4 (•).
Supartini  dan  Kholik.  (2010).    Variasi
Struktur Anatomi Berdasarkan Tingkat  Ketinggian  dan  Arah Radial  dari  Kayu  Meranti  Merah (S horea  parvistipulata). Jurnal Peneltian Dipterokarpae. Vol.4 (1).
Wahyudi,  I.  (2013).  Hubungan  Struktur
Anatomi  Kayu  Dengan  Sifat  Jayu, Kegunaan dan Pengolahannya. LitBang  Anatomi  Kayu  Indonesia , 1–12. https://www.forda- mof.org/files/Imam_Wahyudi-
IPB.pdf